Cohen: Ueber die Entstehung des Seifengoldes. 
69 
dieser Stelle für die übernommene Mühe meinen verbind¬ 
lichsten Dank abstatte. 
Aus dem Quarzit wurde das Gold unter Vermeidung 
directer Berührung mit eisernen Geräthschäften isolirt, indem 
ein etwa 20 gr. schweres Stück in Papier eingewickelt mit 
dem Hammer zerkleinert und dann in einem Achatmörser zer¬ 
rieben wurde; die Beimengungen von Eisenhydroxyd und 
Quarz (andere waren in dem verwandten Stück nicht vor¬ 
handen) Hessen sich durch Schlemmen und mit Hülle der 
Thoulet’schen Lösung grösstentheils entfernen. Die Unmög¬ 
lichkeit, durch Zerreiben im Mörser ein genügend feines Korn 
zu erzielen, ist die Ursache, dass eine vollständige Reinigung 
auf diese Weise nicht gelang; es musste noch eine Behand¬ 
lung mit Salzsäure und eine weitere mit Plussäure vorge¬ 
nommen werden. Das Eisenhydroxyd scheint durch Zersetzung 
von Eisenkies entstanden zu sein; unveränderter Magnetit 
fehlte vollständig. 
Die Zusammensetzung des in Arbeit genommenen, ganz 
besonders goldreichen Stücks ergab sich zu: 
Gold 22.3 Proc. 
Eisenhvdroxvd 6.2 
V * 
Quarz 71.5 
Das aus Buttons Creek stammende Seifengold, welches 
nicht selten mit kleinen Quarzpartikeln verwachsen ist, wurde 
in gleicher Weise erst mit Salzsäure, dann mit Plussäure 
behandelt. Zur Untersuchung gelangte einerseits ein Stück 
im Gewicht von 2.4 gr., andererseits eine Partie kleiner 
Blättchen und Körner mit einem durchschnittlichen Gewicht 
von 0.0118 gr. (schwerstes Korn = 0.0824 gr.). 
Die beiden Goldproben unterscheiden sich scharf durch 
Parbe und Porm: das Seifengold bildet flache, an den Kanten 
gerundete Körner und Blättchen, nicht selten mit aufgebogenem 
Rand und zeigt rein goldgelbe Parbe; das aus dem Quarzit 
isolirte Gold ist mannigfach verästelt und lichter gelb gefärbt. 
Die chemische Untersuchung lieferte die folgenden Resu ltate: 
I. Ganggold. 0.926 gr. gaben 0.0002 gr. Rückstand 
(Quarz), 0.1635 gr. AgCl, 0.8749 Au, 0.0029 CuO. 
II. 2.4 gr. schweres Stück Seifengold. 1.7534 gr. 
gaben 0.0137 gr. Rückstand (Quarz), 0.1511 gr. Ag CI, 1.6023 
gr. Au, 0.0017 gr. CuO. 
